标题：菱镁改性剂
菱镁改性剂
改性剂是改性外加剂的简称。凡是能改善和提高镁水泥各种性能的外加剂，均可称之为改性剂。改性外加剂是这一类外加剂的统称，而不是指某一个或一类外加剂。因此，解释为不能把改性剂的概念恒定为某一个商品或产品。菱镁改性剂有复合型和单组分菱镁改性剂，又有促进剂，缓凝剂，菱镁水泥改性剂，助剂，基料，防水剂，抗返卤剂，抗返卤精，增强聚合胶等多种菱镁改性剂
执行标准
菱镁改性剂执行WB/T 1023-2005《菱镁胶凝材料改性剂》标准，标准规定了菱镁胶凝材料改性剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、出厂、贮存及退货等。适用于缓凝剂、抗返卤剂、偶联剂、消泡剂、早强促凝剂共五种菱镁胶凝材料改性剂。[1]
改性剂的分类
菱镁改性剂菱镁改性剂是为解决菱镁制品在生产工程中出现的返卤泛霜问题而研发的一系列化学调和剂，能够有效地缓解菱镁制品总出现的防水性差，返卤泛霜，翘曲变形等技术难题，可显著提高制品的物理性能和化学性能，广泛应用于以氯氧镁水泥为基料制成的各种菱镁制品。镁嘉图第五代菱镁改性剂成分主要成分：高分子聚合物、其他高效活性组份、稳定剂 　
产品特征：
理化性能指标： 外观：深红棕色粘性液体； 密度：1.18~1.20g/ cm； 粘度：150 c s； 固含量：≥ 35%； PH值：11~12；使用效果菱镁改性剂可以在菱镁水泥固化后，在制品的内表面和内部的毛细孔隙及空洞内壁形成一层憎水薄膜，阻止了水分的侵入，减少水对制品的侵蚀。同时菱镁改性剂含有相当量的表面活性成分，可以在短时间内使氧化镁与氯化镁充分接触、反应，弥补了在大生产量下，料浆搅拌时间较短而容易导致物料混合不充分的缺陷。消除制品固化过程中，因过量水分蒸发产生的制品缺陷 显著增加制品的早期及长期强度，增加表面与内部密实度，消除返卤与泛白现象，增强产品的憎水性，及与CO2结合的活性，减少生成水镁石，增大碳酸镁生成，提高稳定性与强度。
有效促进晶体发育，提高晶体稳定性，填充晶间间隙，从本质解决反卤问题。
有效促进反应速度，缩短脱模时间，提高模具的利用率，显著增加制品表面光滑度，消除气孔、夹砂等。
显著消除工艺制品的开裂，发霉，变色等异常 　
使用方法：添加量为氧化镁用量的6~8‰；加入料浆中，充分搅拌均匀，以发挥最佳效果
制品脱模前应适当覆盖，禁止暴晒，以防制品固化时缺水。　
适用范围：产品广泛应用于各种菱镁水泥制品中：大棚骨架、保温鸡舍、外墙保温板、波形彩瓦、菱镁井盖、防火板、通风管道、花盆及其他工艺品、装饰件、装饰板、物流托盘、包装箱等。
特别说明：产品贮存有效期为12个月，超过有效期，经试验合格，可继续使用。
批量使用前，应根据要求及具体条件进行必要的试验。
沾上皮肤、衣物等，用清水冲洗干净即可。
溅入眼睛，必须马上用大量清水冲洗，必要时，接受医疗处理。禁止吞食
缓凝抗卤剂
缓凝抗卤剂可有效延缓高温（25~40℃）生产环境下菱镁水泥的初凝时间，提高料浆的可操作性能。同时缓凝抗卤剂可以改善5·1·8晶种的堆积状态，堵塞体系中的毛细管道，从而达到辅助抗卤的目的。
理化性能指标：
外观：无色透明到淡绿色粘稠液体； 密度：1.30~1.35g/cm； 粘度：500c s； 固含量：≥ 55% ； PH值：1~2；
功能及作用原理：
缓凝抗卤剂可以通过与氧化镁反应，生成一层“薄膜”覆盖在5·1·8晶种的表面，降低5·1·8晶种的发育速度，从而达到延长菱镁水泥固化时间、提高料浆操作性能的目的。同时缓凝抗卤剂可释放出大量凝胶物质，堵塞毛细管道，从而在一定程度上达到抗卤的目的。　
使用方法及注意事项：
缓凝抗卤剂用量一般为氧化镁重量的5~10‰，根据生产条件、所需操作及固化时间进行微调。使用时直接加入到已陈化清澈的氯化镁溶液中即可。缓凝抗卤剂为酸性液体，不能与碱值质共存。狭义的改性剂和广义改性剂狭义的改性剂是指单一成分或复合成分，用量在4%以下的，专门生产或配置用于镁水泥改性的化工制剂。如现在各地作为商品出售的各种改性剂，以及各企业自行配置的专门用于改性的改性剂。目前的改性剂一般是指狭义改性剂。
广义的改性剂是指对镁水泥有改性作用的各种材料。它既可以是专门生产的用于改性的化工制剂，也可以是其它任何材料，如含有改性成分的各种工业废渣，某一类化工产品等。它包含狭义改性剂在内。因此，它的概念比较广泛。这种广义的改性剂不能全部作为改性商品，只有其中一部门可用于改性商品。
狭义的改性剂目前使用较广，而广义的改性剂目前相对使用较少。但从发展趋势和技术需要看，广义改性剂剂将会获得更广泛地应用，特别是利用工业废渣、废水、废气对镁水泥改性。
改性外加剂与功能外加剂区别 镁水泥外加剂很多，但并不是所有的外加剂均为改性剂，.有些是功能外加剂，二者不能相混淆。功能外加剂和改性外加剂是两个不同的概念。
改性外加剂主要是为了克服镁水泥的各种弊病，改善其性能才添加的。功能性外加剂并非是改善镁水泥的性能，而是赋予镁水泥以各种特殊的功能，它不能克服其各种弊病。例如，功能性外加剂并非是改善镁水泥的性能，而是赋予镁水泥以各种特殊性能，它不能克服其各种弊病。例如，功能性外加剂的珠颜料，它可以使镁水泥外观闪亮，增加其美观性，但却不会改变制品的性能。再如功能性外加剂磁粉，它可以使制品具有很强的磁性，但它并不能克服制品的各种弊病。功能性外加剂与改性外加剂的添加目的是不同的，二者的功效也不同。
菱镁材料的特性
首先我们应了解菱镁制品的二大原料氧化镁及氯化镁的特性。
氧化镁是胶凝材料，其所含碱性氧化镁是胶凝剂的主要成份，但同时还有多余的氧化镁存在，在一定的温度下，遇大气中的二氧化碳气体形成碳酸液膜，这一酸作用，引起制品表面的腐蚀，使之失去表面光泽，并使胶凝剂骨架受到破坏，降低了强度，为此需要解决其碳化问题。
氯化镁是调和剂，最大的缺点是遇高温、潮湿有返卤现象。菱镁制品中主要原料是氧化镁和氯化镁，但氯化镁中含有大量的氯化钠，晶体空隙中的钠离子可发生移动，使制品表面易风化、潮解，甚至失去光泽，发生粉化现象，使结构强度显著下降。
菱镁制品容易变形、返卤、硬度下降等弊病，因此，致使很多生产厂家不能正常生产成品产品，被迫转产或停产。菱镁制品是一种成本低、易生产成形、防火、防水、产品，但是因未解决菱镁材料所存在的问题，而使这一产品不能发挥其应有的作用。
改性剂的配比
改性剂是由下面几种化工试剂及化工原料而组成：（重量份）
蒸馏水---42.6%（无蒸馏水用自来水、井水河水均可）
次甲基二萘磺酸钠---2%（分散剂、耐酸碱）
硫酸亚铁---8%
草酸---3%（调整PH值，起抑制膨胀的作用）
磷酸---12%
磷酸三钠---在水中分解成磷酸氢二钠，成为强碱性反应与六偏酸钠一起使用，能促进草酸在制品中反应时的活性，故能对产品变形起一 定作用。
甲基硝酸钠---被弱酸分解成甲基硅酸，产生不溶水的具有防水性能的甲基硅。
磷苯二甲酸二丁脂---0.4%（增塑剂）
苯酚---0.8%
二甲苯---0.8%
甲苯---0.8%
乙二胺---0.5%
硫酸---7%
六偏磷酸钠---1.08%（品质改良剂，增进结着力）
亚硝酸钠---0.5%（与氯化钠及三乙醇胺形成早强剂及减水剂）
甲基纤维素---2%（粘合剂，助剂）
甲醛---1%（与干洛素合成干洛素塑料，具有耐水性能）
干洛素---1%（防腐，防霉作用）
明胶---8%（粘合剂，增稠剂）
五氯笨酚钠---0.02%（防霉防腐剂）
氟硅酸钠---起防水功能
水玻璃（泡花碱）---属水溶性硅酸盐起防水作用
以上化工试剂及原料构成了改性剂的整体，它对菱镁材料生产的产品起到了一定的抗卤作用，抗卤效率达80%以上.。配制的原则根据氧化镁和氯化镁存在的这些弊病，采取相应的补救措施，通过增强材质的密实性和疏水性，以抵御二氧化碳等酸性气体侵蚀，加强酸碱中和，增强表面防潮和硬度。首先应控制氯化镁的含量在55%以上，并在原料中添加防潮剂、防水剂、中和剂以及胶凝剂来改进原材料的性能。
通过添加改性剂，在一定条件下，这种无钠离子的制品，其质量和性能都得到了明显的改进和提高，解决了表面不光亮、不耐磨、返卤、翘曲、有水迹、粉化等问题，使制品更趋完善配制工艺首先将苯酚加水（比例是一份苯酚加二份水）用水浴法隔水加热，使其溶化，放在容器内待用。
将甲基纤维素按1比9的比例添加水，用水浴法隔水加热使其溶化。
将明胶按1比5的比例添加水，用水浴法隔水加热使其溶化。
然后按照配方的顺序放入搅拌机内进行混合，混合后即为改性剂。